Mineralogische Notizen. ICd 



schmelzbar, mit Borax zu einem auf Eisen reagirenden klarem Glase, 

 welches kalt farblos ist, mit Phosphorsalz zu einem gleichen, 

 welches kalt trübe und weiss wird. 



Herr Ritter K. v. Hauer übernahm die quantitative Bestim- 

 mung, wozu ich ihm sorgfältig ausgewähltes Material übergab. Er 

 fand in 100 Theilen nachfolgende Bestandtheile: 

 o. b. 



36-59 36-30 Kieselsäure, 



22-25 Thonerde, 



34-81 35- 15 Kalkerde, 



Spur ? Talkerde, 



4-56 Eisenoxydul, 



• 55 Glühverlust, 



98-76. 



Die unter b. gemachten Bestimmungen Murden an einer zweiten 

 Probe gemacht, um die unter a. gemachten zu controliren. Der 

 Glühverlust rührt wahrscheinlich daher, dass die zur Untersuchung 

 gegebene Probe vorher zur Bestimmung des specifischen Gewichts 

 verwendet und bei 20" getrocknet wurde. Die Anwesenheit einer 

 Spur von Talkerde nachzuMeisen, gelang bei der zweiten Probe nicht, 

 und Herr C. v. Hauer glaubt, dass die Spur in der ersten Probe 

 vielleicht auch in der That nicht vorhanden sei, wie auch die Analyse 

 des den Heteromerit einschliessenden Minerals wegen des gänzlichen 

 Mangels an Talkerde zeigt und wahrscheinlich macht. Bei einer 

 grossen Menge von Kalkerde, wie sie der Heteromerit enthält, kann 

 leicht, wenn solche nicht auf das vollständigste ausgefällt worden ist, 

 eine Reaction mit phosphorsaurem Natron entstehen, welche bei sehr 

 geringen Mengen schwierig zu erkennen ist. 



Der Eisengehalt wurde als Oxydul berechnet, weil die Farbe 

 des Minerals dazu veranlasste, doch ist es möglich, dass neben dem 

 Eisenoxydul auch ein wenig Eisenoxyd vorhanden sein konnte. Beim 

 Glühen wurden die grünen Krystalle gelb und nach dem Erkalten 

 kam die frühere Farbe wieder. 



Wenn aus den unter a angegebenen Zahlen die Äquivalentzahlen 

 berechnet werden, so erhält man 



8-077 Äquiv. Kieselsäure, 

 4-329 „ Thonerde, 

 12-432 „ Kalkerde, 

 1-267 „ Eisenoxydul, 



